356 ESS 



tion. Enfin , on arrive encore au même but en faisant un 



essai de coupellation sur o'"^, i. 



Le titre de l'alliage ayant été ainsi reconnu d'une manière 

 approi-hée . on peut, en consultant le tableau suivant, que 

 nous devons à M. Darcet, déterminer la quantité de plomb 

 qu'il fa^ut employer. 



Titre 

 dp l'arge 



Argent à 



900 

 800 

 700 

 600 

 5oo 

 400 

 3oo 



Cuii 



pur 



200 

 3oo 



î)oo 



900 



lOOO 



UOSES OE l-LOMB 



nécessaires 

 50ur Taflinage complo 

 de l'argent, le poids 

 de celui-ci étant un. 



4 



de 16 à 17. . 



de 16 à 17.. 



de 16 à 17.. 



de 16 à 17.. 



.de 16 à 17.. 

 .de 16 à 1".. 



; plomb el lecui' 



60 à 



40 



,...35 



, ... 32 



26,666 

 22.857 

 20 à i 



17.777 



La quantité d'argent que l'on essaie est ordinairement 

 d'un gramme, et le poids de la coupelle dont on se sert est 

 de 12"'. 5 ; mais, comme celle-ci ne peut guère absorber qu'un 

 poids d'oxide de plomb égal au sien, il s'en suit que, quand 

 la proportion du cuivre allié à l'argent est telle qu'il exige 

 une quantité de plomb qui donneroit plus d'oxide que la 

 coupelle n'en peut absorber, il faut employer o'''^, 5 d'alliage 

 au lieu d'un gramme. 



Ces déterminations une fois faites, on procède h. la coupel- 

 lation de la manière suivante. On met dans la moufle la 

 coupelle, ou les coupelles, si l'on veut faire plusieurs 

 essais à la fois ; on place à une petite distance de la 

 moufle la porte destinée à en fermer l'ouverture ; on 

 charge le fourneau de charbon : lorsque la coupelle est d'un 

 rouge tirant sur le blanc, c'est-a-dire , environ une heure 

 après que l'on a mis le feu au charbon , on porte le plomb , 



